TCVN5195:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5195:2014 về Vàng và hợp kim vàng - Mác TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5195:2014 VÀNG VÀ HỢP KIM VÀNG - MÁC Gold and gold alloys - Marks Lời nói đầu TCVN 5195:2014 thay thế TCVN 5195:1990. TCVN 5195:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 174, Đồ trang sức biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn GOST 6835:2002, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VÀNG VÀ HỢP KIM VÀNG - MÁC Gold and gold alloys - Marks 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định mác thành phẩm và bán thành phẩm vàng và hợp kim vàng. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất kể cả các sửa đổi (nếu có). TCVN 5398, Vàng - Phương pháp phân tích phát xạ nguyên tử . TCVN 5399, Vàng - Phương pháp phân tích hấp thụ nguyên tử . TCVN 7055, Vàng và hợp kim vàng - Phương pháp huỳnh quang tia X để xác định hàm lượng vàng . TCVN 9875 (ISO 11426), Xác định hàm lượng vàng trong hợp kim vàng trang sức - Phương pháp cupen hóa (hỏa luyện) . TCVN 9876 (ISO 15093), Đồ trang sức - Xác định hàm lượng kim loại quý trong hợp kim vàng, platin, paladi 999 ‰ dùng làm đồ trang sức - Phương pháp hiệu số sử dụng quang phổ phát xạ quang học plasma cảm ứng (ICP-OES) . 3 Quy định chung Mác vàng và hợp kim vàng được ký hiệu bằng các ký hiệu hóa học của vàng và các nguyên tố hợp kim hóa, tiếp theo là nhóm chữ số biểu thị thứ tự phần trăm của chúng. VÍ DỤ: Ký hiệu quy ước mác hợp kim vàng, bạc, đồng có thành phần Au-99%, Ag-0,5%, Cu-0,5%: AuAgCu 99-0,5 Các chữ cái dùng để ký hiệu mác biểu thị: Au - vàng; Ag - bạc; Cu - đồng; Ni - Nickel; Pt - Platin; Pd - Paladi; 4 Yêu cầu kỹ thuật 4.1 Thành phần h óa học của vàng và hợp kim vàng cần phải phù hợp với các quy định nêu trong Bảng 1 đến Bảng 7. Bảng 1 - Thành phần hóa học của vàng Thành phần h óa học, % Au (không nhỏ hơn) Tạp chất, không lớn hơn Pb Fe Sb Bi Tổng Au 99,99 99,99 0,003 0,004 0,001 0,002 0,01 Au 99,9 99,9 0,03 0,04 0,01 0,02 0,10 Bảng 2 - Thành phần hóa học của hợp kim vàng - bạc Mác Thành phần h óa học, % Au Ag Tạp chất, không lớn hơn Pb Fe Sb Bi Tổng AuAg 99-1 98,7 - 99,3 0,7 - 1,3 0,003 0,05 0,005 0,005 0,10 AuAg 75-25 74,7 - 75,3 24,7 - 25,3 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AuAg 60-40 59,7 - 60,3 39,7 - 40,3 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AuAg 58,3-41,7 58,0 - 58,6 41,4 - 42,0 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 Bảng 3- Thành phần hóa học của hợp kim vàng - bạc - đồng Mác Thành phần hóa học, % Au Ag Cu Tạp chất, không lớn hơn Pb Fe Sb Bi Tổng AuAgCu 99-0,5 98,7 - 99,3 0,3 - 0,7 Còn lại 0,003 0,05 0,003 0,003 0,06 AuAgCu 98-1,5 97,7 - 98,3 1,2 - 1,8 Còn lại 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09 AuAgCu 97-2 96,7 - 97,3 1,7 - 2,3 Còn lại 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09 AuAgCu 96-3 95,7 - 96,3 2,5 - 3,5 Còn lại 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09 AuAgCu 95,8-2 95,5 - 96,1 1,5 - 2,5 Còn lại 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09 AuAgCu 95-2,5 94,7 - 95,3 2,0 - 3,0 Còn lại 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09 AuAgCu 93-4,5 92,7 - 93,3 4,0 - 5,0 Còn lại 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09 AuAgCu 90-4 89,7 - 90,3 3,5 - 4,5 Còn lại 0,003 0,08 0,003 0,003 0,09 AuAgCu 75-12,5 74,7 - 75,3 12,0 - 13,0 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AuAgCu 58,5-8 58,2 - 58,8 7,5 - 8,5 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AuAgCu 58,5-20 58,2 - 58,8 19,5 - 20,5 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AuAgCu 58,5-30 58,2 - 58,8 29,5 - 30,5 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AuAgCu 50-10 49,7 - 50,3 9,5 - 10,5 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AuAgCu 50-20 49,7 - 50,3 19,5 - 20,5 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AuAgCu 37,5-2 37,2 - 37,8 1,5 - 2,5 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AuAgCu 37,5-10 37,2 - 37,8 9,5 - 10,5 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AuAgCu 37,5-16 37,2 - 37,8 15,5 - 16,5 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AuAgCu 33,3-33,3 33,0 - 33,6 32,8 - 33,8 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 Bảng 4- Thành phần hóa học của hợp kim vàng - đồng Mác Thành phần hóa học Au Cu Tạp chất, không lớn hơn Pb Fe Sb Bi Tổng AgCu 98 97,7 - 98,3 Còn lại 0,005 0,10 0,005 0,005 0,11 AgCu 91,6 91,3 - 91,9 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AgCu 90 89,7 - 90,3 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 AgCu 58,3 58,0 - 58,6 Còn lại 0,005 0,15 0,005 0,005 0,16 Bảng 5- Thành phần hóa học của hợp kim vàng - nickel Mác Thành phần hóa học Au Ni Tạp chất, không lớn hơn Pb Fe Sb Bi Tổng AuNi 95 94,5 - 95,5 Còn lại 0,005 0,10 0,005 0,005 0,11 Bảng 6 - Thành phần hóa học của hợp kim vàng - Platin Mác Thành phần h óa học, % Au Pt Tạp chất, không lớn hơn Pd, Ir, Rd (tổng) Fe Pb Tổng AuPt 98-2 97,7 - 98,3 1,7 - 2,3 0,08 0,03 0,003 0,11 AuPt 95-5 94,7 - 95,3 4,7 - 5,3 0,08 0,03 0,003 1,11 AuPt 93-7 92,6 - 93,4 6,6 - 7,4 0,08 0,03 0,003 0,11 AuPt 90-10 89,6 - 90,4 9,6 - 10,4 0,08 0,03 0,003 0,11 Bảng 7 - Thành phần hóa học của hợp kim vàng - Paladi Mác Thành phần h óa học, % Au Pd Tạp chất, không lớn hơn Pt, Ir, Rd (tổng) Fe Pb Tổng AuPd 84-16 83,5 - 84,5 15,5 - 16,5 0,10 0,03 0,003 0,13 AuPd 80-20 79,5 - 80,5 19,5 - 20,5 0,10 0,03 0,003 0,13 AuPd 60-40 59,5 - 60,5 39,5 - 40,5 0,10 0,03 0,003 0,13 Bảng 8 - Thành phần hóa học của hợp kim vàng - Paladi - Platin Mác Thành phần hóa học, % Au Pd Pt Tạp chất, không lớn hơn Ir, Rd (tổng) Fe Pb Tổng AuPdPt 60-30-10 59,4 - 60,6 29,5 - 30,5 9,5 - 10,5 0,15 0,03 0,003 0,18 4.2 Xác định thành phần hóa học Thành phần hóa học của vàng và hợp kim vàng được xác định theo: TCVN 5398, TCVN 5399, TCVN 7055, TCVN 9875 (ISO 11426), TCVN 9876 (ISO 15093). 4.3 Một số tính chất vật lý của vàng và các hợp kim vàng, cũng như kiến nghị về việc sử dụng vàng và các hợp kim của vàng được nêu trong các Phụ lục A và B. PHỤ LỤC A (Tham khảo) Tỷ trọng tính toán và nhiệt độ nóng chảy của vàng và hợp kim của vàng Mác Tỷ trọng lý thuyết, g/cm 3 Nh iệt độ nóng chảy (khoảng), o C Au 99,99; Au 99,9 19,30 1063 AuAg 99-1 19,14 1063 AuAg 75-25 15,96 1040-1045 AuAg 60-40 14,45 1026-1029 AuAg 58,3-41,7 14,30 1025-1030 AuAgCu 99-0,5 19,11 1047-1053 AuAgCu 98-1,5 18,95 1045-1050 AuAgCu 97-2 18,77 1035-1047 AuAgCu 96-3 18,62 1030-1040 AuAgCu 95,8-2 18,52 1005-1030 AuAgCu 95-2,5 18,38 1001-1025 AuAgCu 93-4,5 18,09 998-1023 AuAgCu 90-4 17,50 965-995 AuAgCu 75-12,5 15,45 885-900 AuAgCu 58,5-8 13,24 880-905 AuAgCu 58,5-20 13,60 830-845 AuAgCu 58,5-30 13,92 835-880 AuAgCu 50-10 12,47 862-880 AuAgCu 50-20 12,74 831-846 AuAgCu 37,5-2 11,24 965-985 AuAgCu 37,5-10 11,41 925-940 AuAgCu 37,5-16 11,54 880-900 AuAgCu 33,3-33,3 11,58 777-823 AuCu 98 18,86 1025-1050 AuCu 91,6 17,59 935-950 AuCu 90 17,29 915-940 AuCu 58,3 13,01 907-922 AuPt 98-2 19,34 1080-1100 AuPt 95-5 19,40 1100-1130 AuPd 93-7 19,44 1110-1160 AuPt 90-10 19,50 1120-1200 AuPd 84-16 17,64 1300-1325 AuPd 80-20 17,27 1350-1375 AuPd 60-40 15,63 1445-1452 AuPdPt 60-30-10 16,55 1458-1472 AuNi 95 18,24 990-1020 PHỤ LỤC B (Tham khảo) Kiến nghị lĩnh vực sử dụng vàng và các hợp kim của vàng Mác Công dụng Au 99,99 Au 99,9 Dây kỹ thuật điện AuAg 99-1 AuAg 75-25 AuAg 60-40 AuAgCu 99-0,5 AuAgCu 98-1,5 AuAgCu 97-2 AuAgCu 96-3 AuAgCu 95,8-2 AuAgCu 95-2,5 AuAgCu 93-4,5 AuAgCu 75-12,5 AuCu 98 Dây kỹ thuật điện, công tắc trượt AuAgCu 58,5-8 AuAgCu 58,5-20 AuAgCu 58,5-30 AuAgCu 50-10 AuAgCu 50-20 AuAgCu 37,5-2 AuAgCu 90-4 AuAgCu 37,5-10 AuAgCu 37,5-16 AuCu 58,3 AuPd 84-16 AuPd 80-20 AuPd 60-40 AuAg 58,3-41,7 AuCu 91,6 AuCu 90 Công tắc trượt AuNi 95 Công tắc trượt, công tắc ngắt AuAgCu 33,3-33,3 Công tắc trượt, lò xo AuPt 98-2 AuPt 95-5 AuPt 93-7 AuPt 90-10 Công tắc trượt, chất hàn, chiết áp AuPdPt 60-30-10 Cặp nhiệt điện, chất hàn THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] GOST 6835:2002, Gold and gold base alloys - Marks .